— 840 — 



I dati termici corrispondono al diagramma seguente : 



' s 100 so ffo io 60 io io io io io 0 



'"O I . ! : ! m Al S, 



■ 3 



Le miscele più ricche del 40 "/o in AljSs fornirono dati termici non 

 ben decisi. Queste miscele si alterano anche con grande rapidità all' aria 

 umida. 



Le miscele dal 20 Vo al 30% di AU S3 sono fuse fra 900° e 1050°: 

 si presentano dopo raffreddamento come masse compatte, apparentemente 

 omogenee, dure che si spezzano in scaglie di colore giallo dorato. 



Come si vede la curva di fusione presenta un massimo poco pronunciato 

 a 1035°, compreso fra il 54 "/o e il 57 */o di Ags S, come ho verificato in 

 prove diverse. Dai dati termici, quali mi risultarono, non si poteva dedurre 

 con sicurezza quale composto fosse presente : fra quelle due concentrazioni 

 sono compresi i due rapporti molecolari più semplici 3 AgjS : 5 AI2S3, 

 (Ago S 55,2 Vo) e 4 AgjS.5 AljSs (Agj S 56.8 Vo)- Ho dovuto decidere per 

 il rapporto 4Ag2S:5 AljSj per le seguenti ragioni ('): 



Che le miscele 56-57 "/o AgaS si mostrarono sempre composte omoge- 

 neamente di cristalli bene appariscenti di colore giallo carnicino, di compo- 

 sizione costante. Che inoltre sono riuscito ad isolare di questi cristalli, a 

 composizione costantemente superiore al 56 Vo io AgjS, tanto dalle miscele 

 più ricche di solfuro d'argento, quanto da quelle più ricche in solfuro d'al- 



(') Osserverò clie il rapporto 4 AgjSiSAlaSa è ben distinto dal rapporto più sem- 

 plice AgaSiAlsS che corrisponde al 62,2 "/o di AgjS. 



